JFE 技報 No. 34（2014 年 8 月）p. 84-91

鉄鋼材料への摩擦攪拌接合（FSW）の適用性と接合部特性
Applicability of Friction Stir Welding (FSW) to Steels andProperties of the Welds
松下

宗生

MATSUSHITA Muneo

JFE スチール

スチール研究所

接合・強度研究部

主任研究員（課長）・Ph. D.

木谷靖

KITANI Yasushi

JFE スチール

スチール研究所

接合・強度研究部

主任研究員（副部長）
・博士（工学）池田倫正

IKEDA Rinsei

JFE スチール

スチール研究所

接合・強度研究部

主任研究員（部長）・博士（工学）要旨摩擦攪拌接合（FSW）の鉄鋼材料への適用性を母材の引張強度，厚さに着目して検討した。供試鋼に引張強度－2590～1 180 N・mm

級，厚さ 1.6 mm の自動車用高張力薄鋼板を用いた FSW に関しては，供試鋼の適正接合条件

範囲を明確にし，母材強度が上昇するほど適正接合条件範囲は狭くなる傾向を得た。さらに，適正条件で作製した－2継手の特性を調査し，980 N・mm
－2

400 N・mm級までにおいて，母材と同等の引張強度を確認した。板厚 12 mm，引張強度級の溶接構造用厚鋼板を用いた FSW に関しては，健全な継手を得るための適正条件を確認し，さらに継手の機械的特性を調査したところ，攪拌部内部では靭性の変化が見られ，不均質な組織形成に起因するものと考えられる。

Abstract:
Applicability of friction stir welding (FSW) to steels was studied with respect to the tensile strength and thickness of－2base metal. Using the advanced high strength steel sheets with tensile strength grade between 590 and 1 180 N・mm

and thickness of 1.6 mm for automotive applications, the appropriate parameter windows for tested steels were
investigated. The result showed that the higher the tensile strength of base metal was, the narrower the parameter
window became. The investigation of weld joint properties verified that the tensile strength of weld joint was as high－2

as that of the base metal up to 980 N・mm

grade. Using the structural steel plates with thickness of 12 mm and－2

tensile strength grade of 400 N・mm , it was verified that the appropriate parameter existed to produce soundwelds, and the investigation of mechanical properties of weld indicated that the toughness within the stir zone showed
the variation, conceivably attributed to the inhomogeneous microstructure evolution.

1． 緒言の接合熱履歴および鋼板の炭素量と接合部のミクロ組織の関係について詳細に報告している。
1）

摩擦攪拌接合（Friction stir welding：FSW) は，接合中

今後，FSW が鉄鋼材料の接合技術として実適用化に至るに溶融を伴わず，低ひずみで高品質な継手が得られる接合

ためには，要求される施工能率・コストが得られること（適方法として，従来溶接方法では接合が困難であるアルミニ用性），加えて要求される継手特性を満足すること（接合部ウム合金，マグネシウム合金などの低融点金属材料におい特性）が必要とされるが，現状では十分な検討がされていて広く研究され実用化が進んでいる

2, 3）。一方，FSW の鉄ない。

鋼材料への適用については，これまで FSW ツールの耐久性

そこで，本研究では，高張力薄鋼板への FSW の適用を目－2の問題から進んでいなかった。しかし，鉄鋼材料の接合に的として，引張強度 590～1 180 N・mm

耐え得る FSW ツールが開発されたことにより，従来の溶融張力薄板を用いて FSW を行ない，欠陥のない継手が得られ溶接方法では溶接性，溶接継手特性あるいは施工コストがる適正接合条件範囲を明確にし，得られた適正条件で作製課題となる場合に，解決策として FSW が期待されている。

した継手のミクロ組織および引張特性を調査した。さらに，

4）

5-15）

級の自動車用高，ステンレス

大型構造物用厚板への適用を目的に，板厚 12 mm の溶接構

鋼

16-20）

に関していくつかの報告がなされている。特に Fujii

造用厚鋼板を用いて FSW を行ない，健全な継手を得ること

ら

9-11）

は，炭素量の異なる数種の炭素鋼の FSW について検ができる適正条件が存在することを確認し，得られた継手討し，接合条件により変化するピーク温度や冷却速度などのミクロ組織と引張特性，シャルピー靭性といった機械的

既に，IF（Interstitial free）鋼 ，炭素鋼

特性に関して評価を行なった。
2014 年 1 月 22 日受付－ 84 －
Copyright © 2014 JFE Steel Corporation. All Rights Reserved.

鉄鋼材料への摩擦攪拌接合（FSW）の適用性と接合部特性

2． 自動車用高張力薄鋼板の FSW
Prove length:
1.4 mm2.1

実験方法

FSW 試 験 用 と し て， 板 厚 1.6 mm， 引 張 強 度 590～
－2

1 180 N・mm

Shoulder diameter:
12 mmの 4 種の自動車用冷間圧延鋼板を使用した。

Prove diameter:
4 mm

表 1 に供試鋼板の炭素量（mass％），炭素当量 CE（mass％）－2

図 2 摩擦攪拌接合（FSW）ツールの形状

および引張強度（N・mm ）を示す。CE は，（1）式によFig. 2

り求めた値である。式中の各元素は鋼中の含有量（mass％）

Schematic of friction stir welding (FSW) tool

である。
1.0 mm

Si Mn Ni Cr Mo V
+
+
+
+
+
（mass％）
24
6
40
5
4
14
…………………………………………………… （1）15 mm R Weld

CE = C +60 mm
200 mm

表 1 において，HT590 は析出強化鋼，HT780，HT980 および HT1180 は DP（Dual phase）鋼である。

図 3 継手引張試験片の寸法

図 1，表 2 に FSW の模式図および接合条件を示す。継手

Fig. 3形状は接合長 250 mm の突合せ継手とし，ツール回転数－1－1200～600 min ，接合速度 100～600 mm・min

35 mm

25 mm

Geometry of cross-weld tensile test specimenの範囲で実験を行なった。FSW ツールは 3°
前方へ傾斜させて接合をside（RS）と区別する。図 2 に実験に使用した炭化タング行なった。また，接合線を挟んでツール回転方向と接合方

ステン（WC）製の FSW ツールの形状を示す。

向が一致する側を Advancing side（AS），他方を Retreating

得 ら れ た 継 手 は， 接 合 開 始 か ら 30 mm，125 mm，220 mm の 3 ヶ所で断面観察を行ない，欠陥の有無を確認す

表 1 供試鋼板の炭素量，炭素当量（CE），引張強度
Table 1

Carbon content, carbon equivalent, and tensile
strength of steel sheets tested

Mark

Carboncontent(mass％)

HT590

0.08

0.38

HT780

0.05

HT980
HT1180るとともに，接合部のミクロ組織を光学顕微鏡により観察した。エッチング液にはピクリン酸飽和水溶液またはナイター
ルを用いた。
FSW 継手の機械的性質の調査として，接合部断面の硬さ

CarbonTensileequivalent,
strength−2
CE (mass％) (N・mm )Steel type

試験と引張試験を行なった。接合部の硬さ試験は板厚方向647

Precipitation
hardened

により行なった。引張試験は図 3 に示す試験片形状で行ない，

0.46

795

Dual phase

接合部を平滑化するため表裏面を研削して厚さ 1.0 mm とし

0.09

0.61

1 015

Dual phase

た。

0.13

0.55

1 214

Dual phase

m

10
0

m

m

に HT780 を 種 々の 接 合 条 件 による継 手 の 接 合 開 始 からm

Welding direction
Retreating side

220 mm の位置での断面マクロ組織（ピクリン酸飽和水溶液
エッチング）を示す。接合条件によって，裏面側に接合欠100

陥と判別された箇所が存在した（写真 2 に○で示した箇所）。
その拡大写真を写真 3 に示す。接合欠陥は，裏面側の攪拌

図 1 接合実験構成の模式図
Fig. 1

実験結果および考察す。良好な表面性状も安定的に得ることができた。写真 2

Advancing side

300 mm2.2

写真 1 に本実験で得られた代表的な接合継手の外観を示

Tool tilt angle: 3°

Thickness:
1.6 mm

中央位置においてミクロビッカース硬度計（荷重 1.96 N）

が不十分となり，元の突合せ面が消失せずに残存したもの

Schematic of welding setupである。このような断面観察により欠陥がないことが確認できた接合条件を適正条件とし，HT780 および HT1180 の 2

表 2 接合条件
Table 2鋼種について適正条件範囲を整理した結果を図 4 に示す。
－1

Welding conditions

ツール回転数 600 min

Tool rotation speed−1(min )

Travel speed−1(mm・min )Tool tilt angle( °)200-600

100-600

3

ではツールが接合中に変形したため，断面観察によらず適正条件範囲外とした。
図 4（a）に示すように，HT780 の接合では，ツール回転－1

数 200 min－ 85 －－1の場合，接合速度 200 mm・min

では写真 （2 a）

JFE 技報 No. 34（2014 年 8 月）

鉄鋼材料への摩擦攪拌接合（FSW）の適用性と接合部特性10 mm

写真 1 実験で得られた代表的な継手の外観（HT780，条件；ツー−1
ル回転数：200 min - 接合速度：200 mm/min）Photo 125 μm

Appearance of representative weld produced by
the experiment (HT780, Condition; Tool rotation－1－1
speed: 200 min -Travel speed: 200 mm・min )(a) Condition; Tool rotation speed: 200 min−1Travel speed: 400 mm・min−1 (Photo 2(b))

1 mm
RS: Retreating side

AS: Advancing side(a) Condition; Tool rotation speed: 200 min−1Travel speed: 200 mm・min−1

25 μm(b) Condition; Tool rotation speed: 400 min−1Travel speed: 600 mm・min−1 (Photo 2(d))

1 mm
RS: Retreating side

AS: Advancing side

写真 3 HT780 継手断面マクロ組織で観察された未接合部(b) Condition; Tool rotation speed: 200 min−1Travel speed: 400 mm・min−1

Photo 3 Incomplete consolidation observed in transverse
sections of welds of HT780

1 mm

700

AS: Advancing side

Travel speed (mm・min−1)

RS: Retreating side(c) Condition; Tool rotation speed: 400 min−1Travel speed: 400 mm・min−1

1 mm
RS: Retreating side

AS: Advancing side(d) Condition; Tool rotation speed: 400 min−1Travel speed: 600 mm・min−1

200

Appropriate
condition
○
○

100

○

700

では写真 2（b），写真 3（a）に示すように裏面側に欠陥が観察された。これは，接合速度の増加によって入熱が低下し，攪拌部（SZ：Stir zone）が縮小したためと考えられる。写真 2（a）と（b）を比較すると，接合速度のより大きい（b）において，SZ が縮小したことが分かる。ア600

×Tool wasdamaged100 200 300 400 500 600 700

Incomplete
consolidation

×

×

×

500
400

×

300
○
Appropriate○ condition

○

200
100
0

ルミニウム合金の FSW において，入熱は（2）式で定義される回転ピッチの上昇に伴い低下すると考えられている○

300(a) HT780のように欠陥のない良好な継手が得られたが，接合速度－1×Tool rotation speed (min−1)

Transverse macrostructures of welds of HT780(Etched with picric acid solution)

400 mm・min

400

0Travel speed (mm・min−1)

Photo 2×500

写真 2 HT780 継手の断面マクロ組織（ピクリン酸飽和水溶液
エッチング）

×

Incomplete
consolidation

600

Tool wasdamaged100 200 300 400 500 600 700
Tool rotation speed (min−1)21)。

(b) HT1180

図 4 適正接合条件範囲

回転ピッチ（mm/r）－1

Fig. 4接合速度（mm・min ）＝………………… （2）－1
ツール回転数（min ）Appropriate welding parameter window－1

一 方， ツ ー ル 回 転 数 400 min－1の 場 合， 接 合 速 度

この考え方は鉄鋼材料の FSW においても同様と考えられ，400 mm・min

接合速度の増加により回転ピッチが上昇し，入熱は低下し接合速度 600 mm・min

たと推定される。

に欠陥が観察された。これは，ツール回転数の増加により

JFE 技報 No. 34（2014 年 8 月）

でも写真 2（c）のように欠陥は観察されず，－1－ 86 －

で写真 2（d），写真 3（b）のよう

鉄鋼材料への摩擦攪拌接合（FSW）の適用性と接合部特性

回転ピッチが低下する，すなわち入熱が増加するため，より高速で接合が可能になったと考えられる。
しかしながら，ツー－1

ル回転数 600 min

でのツールの損傷は，ツール / 鋼板表面の摩擦発熱が過大となり，温度上昇により WC 製ツールが軟化したためと考えられ，ツール回転数の過度の増加は
ツール損傷につながるといえる。

20 μm

図 4（b）に示すように HT1180 の接合では，ツール回転－1－1

数 400 min - 接合速度 400 mm・min(a) SZ (Stir zone)の条件で欠陥が確認され，HT780 と比較して適正条件範囲が狭くなった。これは，より高強度の鋼板ほどツール加圧に対する接合部周辺からの反力が大きくなるため，ツール先端プローブの挿入が浅くなり，SZ が縮小し，同じ接合条件でも欠陥が発生しやすくなった結果であると推定される。
以上のように，HT780 と比較すると HT1180 では適正条

20 μm

件範囲が狭くなるものの，いずれの鋼板においても欠陥のな(b) TMAZ/HAZ≧Ac1

い良好な継手が得られる適正条件範囲が存在することが確
認された。
－1

写 真 4 に HT780 を 回 転 数 200 min - 接 合 速 度－1200 mm・minの条件で接合した継手の断面マクロ組織（ナ

イタールエッチング）を示す。一般的に FSW の接合部はSZ，熱 加 工 影 響 部（TMAZ：Thermo-mechanically affectedzone），熱影響部（HAZ：Heat affected zone）の 3 つの領域

20 μmに分類されるが，写真 4 に示す断面マクロ組織ではミクロ(c) HAZ＜Ac1

組織の特徴的な変化より，攪拌部（SZ），昇温時の変態点（a＋q → a＋g）である Ac1 点以上に加熱される熱加工影響
部 / 熱影響部（TMAZ/HAZ＞Ac1）および Ac1 点以下に加熱される熱影響部（HAZ＜Ac1）の 3 つの領域に区分した。
これらの領域でのミクロ組織を写真 5 に示す。HT780 は DP鋼であるため，母材（BM）は写真 5（d）に示すようなフェ20 μm

ライトとマルテンサイトの混合組織となる。一方，SZ では，
写真 5（a）に示すようにフェライト，ベイナイトおよびマ(d) BM (Base metal)

ルテンサイトを含む非常に微細な混合組織となり母材組織−1

写真 5 HT780 継 手 SZ 内 ミ ク ロ 組 織（ 条 件：200 min −1
200 mm・min ）と大きく異なる。よって，この領域は接合中に Ac1 点以上に加熱され，部分的あるいは完全にオーステナイトへ逆変態
し，摩擦攪拌時に大きなひずみを受けながら冷却時に再度Photo 5 Microstructures in SZ of welds of HT780, Etched with－1
－1
natal (Condition: 200 min -200 mm・min )フェライト，ベイナイトおよびマルテンサイトに変態したと考えられる。また，SZ の外側には Ac1 点以上に加熱され部
分的にひずみを受けた熱加工影響部 / 熱影響部（TMAZ/
HAZ≧Ac1）が存在する。この領域は，写真 5（b）に示すよ

うに SZ と同様なミクロ組織を呈し，接合時の熱サイクルがSZ と近似すると考えられる。さらに，TMAZ/HAZ≧Ac1 の外側には Ac1 点以下に加熱される熱影響部（HAZ＜Ac1）が存在する。この領域は，接合時にはオーステナイトへ逆変

RS

AS

BM
HAZ
(<Ac1)

TMAZ/HAZ(≥Ac1)SZ

TMAZ/HAZ HAZ(≥Ac1)(<Ac1)

態しないため，光学顕微鏡観察では写真 5（c）に示すよう

BMに BM と同様なミクロ組織を呈するが，母材のマルテンサ

1 mm

RS: Retreating side HAZ: Heat-affected zone SZ: Stir zone Ac1: Transformation temperature
AS: Advancing side TMAZ: Thermo-mechanically affected zone BM: Base metal

イトが焼もどしされるため，硬さが顕著に低下する領域と

写真 4 HT780 継手の断面マクロ組織（ナイタールエッチング，−1−1
条件：200 min -200 mm・min ）Photo 4

Transverse macrostructure of weld of HT780 (Etched－1－1with natal, Condition: 200 min -200 mm・min )

なった。
－1

図 5 に，HT780 を用いてツール回転数 200 min - 接合速－1

度 200 mm・min

で接合した継手断面の硬さ分布を示す。

SZ の硬さは HV255 程度となり，母材とほぼ同等であるのに－ 87 －

JFE 技報 No. 34（2014 年 8 月）

鉄鋼材料への摩擦攪拌接合（FSW）の適用性と接合部特性

対し，TMAZ/HAZ≧Ac1 と HAZ＜Ac1 の境界付近では，母なる。よって，Ac1 点以下の加熱による母材マルテンサイト

材のマルテンサイトの焼戻しに起因すると考えられる軟化がの焼もどしは HT1180 の方が顕著となり軟化がより大きく見られた。

なったと考えられる。

図 6 に，HT1180 を 用 い て ツ ー ル 回 転 数 - 接 合 速 度 が－1－1

200 min -200 mm・minの条件で接合した継手の硬さ分布を示す。SZ 中央付近では硬さが母材より上昇したが，HT590，HT780，HT980 および HT1180 を用いてツール回－1－1

転数 200 min - 接合速度 200 mm・minの条件で接合し，得られた継手引張強度と母材引張強度の関係を図 7 に示す。

TMAZ/HAZ≧Ac1 から HAZ＜Ac1 の領域では，母材に対しHT590 の継手は母材破断し，継手引張強度は母材と同じとて顕著な軟化が見られた。HT1180 も DP 鋼であるが，強度なった。HT780，HT980 および HT1180 の継手は，いずれが HT780 より高いため母材中のマルテンサイト比率が高くも HAZ で破断が発生し，（3）
式で定義される継手効率として，
HT780＝96％，HT980＝95％および HT1180＝84％となった。

Vickers hardness,
Hv1.96 N

RS: Retreating side
AS: Advancing side

HAZ: Heat-affected zone
SZ: Stir zone
Ac1: Transformation temperature
TMAZ: Thermo-mechanically affected zone BM: Base metal

450 RS
HAZ TMAZ/HAZ
400 BM＜Ac1 ≧Ac1
350
300
250
200
−10 −8 −6 −4 −2

15 mm
SZ
(255 Ave.)

継手効率（％）AS

TMAZ/HAZ HAZ≧Ac1 ＜Ac1

BM－2

継手引張強度（N・mm ）＝－2 ×100 ……… （3）母材引張強度（N・mm ）Hardness ofbase metal
0

2

4

6

8

10

以上より，FSW による継手の引張強度は，HAZ での軟化

Distance from the center line (mm)－2があるものの 980 N・mm−1

図 5 HT780 継手断面硬さ分布（条件：200 min−1-200 mm・min ）Fig. 5

Hardness profiles in transverse sections of welds of－1－1
HT780 (Condition: 200 min -200 mm・min )3． 構造用厚鋼板の FSW
3.1

Vickers hardness,
Hv1.96 N

RS: Retreating side
AS: Advancing side

450
400
350
300
250
200

HAZ: Heat-affected zone
SZ: Stir zone
Ac1: Transformation temperature
TMAZ: Thermo-mechanically affected zone BM: Base metal

RSまでの高張力鋼板において母材とほぼ同じとなることが確認された。

実験方法
－2

板厚 12 mm，引張強度 400 N・mm級の溶接構造用厚AS

Hardness ofbase metal

表 3 供試鋼板の化学組成
BM

HAZ TMAZ/HAZ
＜Ac1
≧Ac1

−10 −8 −6−4−2

TMAZ/HAZ HAZ
＜Ac1
≧Ac1

SZ

0

2

4

6

Table 3BM

8

Chemical composition of tested steel plate

10(mass％)

Distance from the center line (mm)Chemical composition−1

図 6 HT1180 継手断面硬さ分布（条件：200 min−1-200 mm・min ）Fig. 6

Hardness profile in transverse section of weld of－1－1
HT1180 (Condition: 200 min -200 mm・min )

C

Si

Mn

P

S

CE

0.13

0.2

1.0

0.01

0.002

0.31

Tensile strength of weld joint (N・mm−2)

表 4 接合条件
Table 4

1 400
Fractured atBase metal
Heat affected zone

1 200
1 000

Tool rotation speed−1(min )

Travel speed−1(mm・min )Tool tilt angle
(°
)

450

51.0

3.5

800

Stepped spiral pin

600

Concaveshoulder

400
400

600

800

1 000

1 200

Pin length: 11.4 mm

1 400

Tensile strength of base metal (N・mm−2)

図7 母
 材引張強度と継手引張強度の関係（条件；ツール回転−1−1
数：200 min - 接合速度：200 mm・min ）Fig. 7

Welding condition

Relationship between tensile strengths of base metals
and weld joints(Condition; Tool rotation speed:－1－1200 min -Travel speed: 200 mm・min )JFE 技報 No. 34（2014 年 8 月）

－ 88 －

Shoulder diameter: 24.1 mm

写真 6 FSW（摩擦攪拌接合）ツールの外観
Photo 6

Appearance of friction stir welding (FSW) tool

鉄鋼材料への摩擦攪拌接合（FSW）の適用性と接合部特性

採取し，ノッチ位置は溶接線中央から RS（Retreating side）

Weld

へ 1 mm，3 mm の 位 置（－1 mm，－3 mm と 表 記 ）
，AS

37 mm

25 mm

（Advancing side）へ 1 mm，3 mm の位置（1 mm，3 mm と37 mm 50R
250 mm表記）として試験を行なった。

3.2

図 8 継手引張試験片の寸法（ISO 4136（JIS Z 3121）に準拠）
Fig. 8

Geometr y of cross-weld tensile test specimen(Complying with ISO 4136 (JIS Z 3121))

実験結果および考察

写真 7 に接合開始点から 225 mm の位置の断面マクロ組織を示す。接合部に未接合部などの欠陥は存在しておらず，健全な継手が得られた。また，写真 7 に示すように接合部板を用いて接合実験を行なった。表 3 に供試鋼板の化学組

は攪拌部（SZ），熱加工影響部（TMAZ），熱影響部（HAZ）成を示す。表 4 に示す接合条件で，450 mm 長の突合せ接合 継 手 を 作 製 し た。FSW ツ ー ル は 写 真 6 に 示 す 形 状 のPCBN（Polycrystalline cubic boron nitride）製のものを使用
Vickers hardness, HV4.9 Nした。
得られた継手は，接合開始点から 50，225，400 mm の 3 ヶ所で断面観察を行ない，欠陥の有無を確認するとともに攪拌部（SZ）および熱加工影響部／熱影響部（TMAZ/HAZ）のミクロ組織をピクリン酸水溶液またはナイタールを用いてエッチングを行ない光学顕微鏡により観察した。接合部硬さ試験は板厚方向中央位置においてミクロビッカース硬度計（荷重 4.9 N）により評価した。引張試験は図 8 に示す

RS: Retreating side SZ: Stir zone HAZ: Heat-affected zone
AS: Advancing side BM: Base metal
220

RS

200

BM

HAZ

HAZ SZ

BM

AS

180
160
140
120
−20 −15 −10 −50510Distance from weld center (mm)1520

図 9 継手断面硬さ分布

ISO 4136（JIS Z 3121）に準拠した試験片形状で行ない，厚Fig. 9さを元の厚さのままのサンプル，および接合部を平滑化する

Hardness profile in transverse section of weld

ため表裏面を 1.0 mm ずつ研削して厚さ 10 mm としたサンプルを準備した。シャルピー衝撃試験は ISO/DIS 148-1（JISZ 2242）に準拠した形状のサンプルを板厚中央位置においてWeld center

TMAZ

RS

Absorbed Energy (J)

TMAZ

400

AS

BM

HAZ

SZ

HAZ

BM

5 mm
RS: Retreating side HAZ: Heat-affected zone SZ: Stir zone
AS: Advancing side TMAZ: Thermo-mechanically affected zone
BM: Base metal

RS: Retreating side
AS: Advancing side
BM: Base metal

Testing temperature
−20℃
−40℃

300

BM (−20℃)
BM (−40℃)

200

100
AS

RS
0
−5 −4 −3 −2 −1 0

写真 7 供試厚鋼板継手の断面マクロ組織（ピクリン酸飽和水
溶液エッチング）
Photo 7

Weld center

1

2

3

4

5

Distance from weld center (mm)

図 10 継手横方向でのシャルピー靭性の変化

Transverse macrostructure of weld of the steel plate
tested (Etched with picric acid solution)

Fig. 10Charpy toughness variation across the weld

表 5 継手引張試験結果
Table 5Results of cross-weld tensile test
−2

Thickness of sample

Tensile strength (N・mm )Region of fracture

12 mm (As welded)

470

Base
metal

10 mm (Reduced)

479

Base
metal

BM SZ
BM
FractureBM

SZ BM
Fracture

SZ: Stir zone
－ 89 －

20 mm

20 mm

BM: Base metal

JFE 技報 No. 34（2014 年 8 月）

鉄鋼材料への摩擦攪拌接合（FSW）の適用性と接合部特性性を示した。一方，さらに厳しい試験条件である試験温度－40℃においては AS においては母材並みの吸収エネルギーが得られたのに対し，RS では低い値となった。写真 8 に板
厚方向中央でかつ上記の 4 ヶ所のノッチ上に対応する位置
でのミクロ組織を示す。－3 mm，－1 mm（RS）の位置においては，粒界ポリゴナルフェライト（GPF），フェライト50 μm

サイドプレート（FSP）といった粒界フェライトが主体の組(a) −3 mm from weld center

織となった。一方，1 mm，3 mm（AS）の位置においては，
粒界フェライトとともに粒内から生成した微細な針状フェラ
イト（IAF）がみられた。以上より，試験温度－20℃においては SZ 内部全てのノッチ位置で良好な靭性が得られたが，－40℃では SZ 内部でシャルピー吸収エネルギーが変化した。これは，ミクロ組織の相違により延性 - 脆性遷移温度が変化したためと考えられる。

50 μm(b) −1 mm from weld center

4． 結論
－2

板厚 1.6 mm，引張強度 590～1 180 N・mm級の 4 種の高張力薄板を用いて FSW を行ない，以下の結論を得た。
（1）HT780 と HT1180 鋼板において，適正条件範囲を明らかにした。HT1180 では，HT780 と比較して狭くなるものの適正条件範囲が存在することが明らかになった。

50 μm（2）HT780 継手の接合部のミクロ組織および硬さ分布から，(c) 1 mm from weld center

攪拌部（SZ）は Ac1 点以上に加熱されており，その周囲に Ac1 点以上の熱加工影響部 / 熱影響部（TMAZ/
HAZ＞Ac1），Ac1 点以下の熱影響部（HAZ＜Ac1）という 3 つの領域においてミクロ組織が特徴的に変化した。
－2（3）高張力鋼板の FSW において，引張強度 980 N・mmまでの鋼板では母材とほぼ同じ強度の継手が得られる－2

ことが確認され，980 N・mm

50 μm

合条件を制御することで継手強度を向上することが可(d) 3 mm from weld center

能であることが示された。
－2

板厚 12 mm，引張強度 400 N・mm

写真 8 シャルピー試験片ノッチ位置での SZ ミクロ組織
Photo 8を超える鋼板でも，接Microstructures of stir zone (SZ) corresponding to
the notch locations of tested Charpy specimens

級の構造用厚鋼板を用いて FSW を行ない，以下の結論を得た。
（4）板厚 12 mm の厚板において，欠陥のない健全な接合部を得ることができた。
（5）継手引張試験において，母材破断となり母材と同等の引張強さが得られた。

の 3 つの領域に分類された。図 9 に継手硬さ分布を示す。
SZ では母材より高い硬さとなり，さらに SZ 内部においては（6）SZ 内部では，試験温度－20℃では一様に良好な靭性が

AS は RS より高い硬さとなった。SZ 内部での硬さの変化は得られたが，－40℃ではシャルピー吸収エネルギーがそれぞれの部位のミクロ組織に起因するものと考えられる。

変化した。これは，SZ 内部のミクロ組織の相違により

表 5 に継手引張試験結果を示す。元の厚さのまま，厚さ

延性―脆性遷移温度が変化したためと考えられる。

10 mm へ減厚したものどちらも母材破断となった。
図 10 に， ノ ッ チ 位 置－3 mm，－1 mm（RS），1 mm，
3 mm（AS）でのシャルピー衝撃試験結果を示す。試験温度－40℃，－20℃の母材の平均吸収エネルギーを図中に破線

参考文献
1）Thomas, W. M.；Nicholas, E. D.；Needham, J. C.；Murch, M. G.；
Temple-Smith, P.；Dawes, C. J. International Patent Application No.
PCT/GB92/02203.

で示す。試験温度－20℃においてはすべてのノッチ位置において母材以上の高い吸収エネルギーが得られ，良好な靭JFE 技報 No. 34（2014 年 8 月）

－ 90 －

2）Dawes, C. J.；Thomas, W. M. Weld. J. 1996-03, vol. 75, p. 41-45.
3）Park, S. H. C.；Sato, Y. S.；Kokawa, H. Scripta Mater. 2003, vol. 49, p.
161-166.

鉄鋼材料への摩擦攪拌接合（FSW）の適用性と接合部特性4）Fujii, H.；Ueji, R.；Takada, Y.；Kitahara, H.；Tsuji, N.；Nakata, K.；Nogi, K.

16）Reynolds, A. P.；Tang, W.；Gnaupel-Herold, T.；Prask, H. Scripta Mater.

Mater. Trans. 2006, vol. 47, no. 1, p. 239-242.
5）Lienert, T. J.；Stellwag, W. L.；Grimmett, B. B.；Warke, R. W. Weld. J.

2003, vol. 48, p. 1289-1294.
17）Park, S. H. C.；Sato, Y. S.；Kokawa, H.；Okamoto, K.；Hirano, S.；

2003-01, vol. 82, p. 1s-9s.

Inagaki, M. Scripta Mater. 2003, vol. 49, p. 1175-1180.

6）Reynolds, A. P.；Tang, W.；Posada, M.；DeLoach, J. Sci. Technol. Weld.
Join. 2003, vol. 8, no. 6, p. 455-460.

18）Zhu, X. K.；Chao, Y. J. J. Mater. Process. Technol. 2004, vol. 146, p. 263272.

7）Konkol, P. J.；Mathers, C. J. A.；Johnson, R.；Pickens, J. R. J. Ship Prod.

19）Sato, Y. S.；Nelson, T. W.；Sterling, C. J.；Steel, R. J.；Pettersson, C. -O.

2003-08, vol. 19, no. 3, p. 159-164.

Mater. Sci. Eng. A. 2005, vol. 397, p. 376-384.

8）Ueji, R.；Fujii, H.；Cui, L.；Nishioka, A.；Kunishige, K.；Nogi, K. Mater.

20）Sato, Y. S.；Nelson, T. W.；Sterling, C. J. Acta Mater. 2005, vol. 53, p. 637-

Sci. Eng. A. 2006, vol. 423, p. 324-330.
9）Fujii, H.；Cui, L.；Tsuji, N.；Maeda, M.；Nakata, K.；Nogi, K. Mater. Sci.

645.
21）Liu, H. J.；Fujii, H.；Maeda, M.；Nogi, K. J. Mater. Process. Technol.

Eng. A. 2006, vol. 429, p. 50-57.
10）Cui, L.；Fujii, H.；Tsuji, N.；Nakata, K.；Nogi, K.；Ikeda, R.；Matsushita,

2003, vol. 142, p. 692-696.

M. ISIJ Int. 2007, vol. 47, no. 2, p. 299-306.
11）Cui, L.；Fujii, H.；Tsuji, N.；Nogi, K. Scripta Mater. 2007, vol. 56, p. 637640.
12）Ayer, R.；Fairchild, D. P.；Ford, S. J.；Nissley, N. E.；Jin, H. W.；Ozekcin,
A. et al. Proc. of 7th Int. Friction Stir Welding Symp. TWI, Cambridge,
UK, 2008.
13）松下宗生，木谷靖，池田倫正，小野守章，藤井英俊，鄭永東．溶接学
会論文集．2009, vol. 27, no. 4, p. 360-370.
14）Matsushita, M.；Kitani, Y.；Ikeda, R.；Ono, M.；Fujii, H.；Chung, Y. D.
Sci. Technol. Weld. Join. 2011, vol. 16, no. 2, p. 181-187.
15）Matsushita, M.；Kitani, Y.；Ikeda, R.；Fujii, H. ISIJ Int. 2012, vol. 52, no. 7,
p. 1335-1341.

－ 91 －

松下

宗生

木谷

靖

池田

倫正

JFE 技報 No. 34（2014 年 8 月）
Copyright © 2014 JFE Steel Corporation. All Rights Reserved. 禁無断転載